üeber die Porosität des Holzes. 521 



Durch (la.s zweite ebeuso dicke, aber nur 38 nun lange Stück, welches 

 also etwas mehr Filtrat hätte geben müssen, wurde eine Ziunoberemulsion 

 (vergl. § 2) ebenfalls bei 160 cm Druck filtrirt; schon in den ersten 20 Min. 

 betrug das Filtrat nur 5 ccm, das Wasser lief ganz klar durch (in drei 

 weiteren Stunden nur 23,5 ccm). In den nächsten 42 Stunden liefen noch 

 212 ccm klares Wasser durch, also pro Stunde 5 ccm. 



Als jetzt das Holz aus dem Rohr genommen wurde, zeigte sich auf 

 dem Querschnitt, durch welchen die Zinnoberemulsion bei der Filtration ein- 

 getreten war, eine sehr lehrreiche Vertheilung des Zinnobers; derselbe bedeckte 

 die Frühlings.schichten der drei jüngeren Jahrringe als homogen rothe Schicht, 

 dagegen waren die Herbstholzzonen ebenso wie der ganze innerste, in Kern- 

 holz verwandelte Jahrring kaum davon gefärbt; offenbar eine Folge des Um- 

 standes, dass das durchtiltrirende Wasser nur an den Querschnittsorten reichlich 

 Zinnober absetzt, wo es rasch und in grosser Menge in das Gewebe eindringt, 

 also im jüngeren Frühlingsholz; wo es dagegen langsam, vielleicht gar nicht 

 iuliltrirt, am Kern- und Herbstholz, wird auch wenig oder kein Zinnober ab- 

 gelagert. Derselben Ursache ist es offenbar zuzuschreiben , dass auch der 

 Querschnitt von Rinde und Bast farblos, nicht mit Zinnober bedeckt war; 

 auch das Rindengewebe ist so gut wie nicht filtrationsfähig, denn wäre durch 

 dieses eine erhebliche Wassermasse filtrirt, so hätte der darin enthaltene 

 äusserst fein zertheilte Zinnober an der Eintriltsfläche zurückbleiben müssen, 

 was eben tilcht geschah. 



Von der sattrothen Fläche der drei äusseren Jahrringe wurde nun eine 

 circa 0,2 mm dicke Schicht mit scharfem Messer abgetragen, wobei die mit 

 Zinnober gefüllten Holzzellen von 2 — 4 mm Länge natürlich nicht entfernt 

 wurden ; sie blieben mit Zinnober gefüllt, aber ihre Wandungen hatten jetzt 

 frische, reine Querschnitte. So wurde das Holz wieder an das Filter befestigt 

 und in dieses destillirtes Wasser 160 cm hoch gegossen. In der ersten halben 

 Stunde liefen 11 ccm durch, also in 20 Minuten 7,4 ccm, nur wenig mehr, 

 als zuerst, ayo Ziunoberlösung durchfiltrirte; dies scheint zu beweisen, dass 

 die Aufüllung der Zellenlumina und Tüpfelräume mit Zinnober es ist, was 

 die Filtration so sehr verlangsamt; käme es auf die Querschnitte der Holz- 

 wände selbst an, so hätte jetzt nachdem diese erneuert waren, das destillirte 

 Wasser viel rascher durchlaufen müssen, da es bei dem Stück A in den 

 ei-sten 10 Minuten, also in der halben Zeit 46 ccm Filtrat gab, und da eine 

 Erneuerung des Schnittes, wenn kein Zinnober angewendet war, die ursprüng- 

 liche Filtration beinahe wieder hergestellt. 



No. 5. Abies pectinata, 18. Dezember 1876. 



Um zu sehen, in welcher Beziehung die Quantität des Filtrats in der 

 Zeiteinheit zu der Länge des von dem Wasser zu durchlaufenden Holzes 

 steht, wurde ein besonders schön gewachsenes Stammstück mit 4 Jahr- 



